942 St. Kreutz, - 



Wir haben Auslüschungswinkel von 15*5, 17, 19"5, 27, 

 27*5 und Achsenwinkel zwischen 81 bis 128° um a, je nach 

 dem Gehalt der Pargasitsubstanz. 



Die Doppelbrechung wird bedeutend kleiner mit Zunahme 

 von AlgOg, die Dispersion der Doppelbrechung ist bei tonerde- 

 reichen Hornblenden gering. 



Die Dispersion der Brechungsindices- ist nicht bedeutend 

 verschieden von der Dispersion im Tremolit. 



Die Dispersion der Achsen ändert sich stark und der 

 Pargasit ist leicht vom Tremolit hierin zu unterscheiden. 



Pargasit: Achse A v > ^ deutlich; Achse B p ^ v um die 



'Mittellinie a. 

 Tremolit: Achse A v'^p sehr schwach; Achse B p :> v 

 deutlich. 



Das spezifische Gewicht steigt mit dem Gehalt der Par- 

 gasitsubstanz: 



Tremolit von der Schweiz ..... 2 



» » Pierrepont 2 



» » Gouverneur 3 



» ». Edenville 3 



» » Rüssel 3 



Hornblende von Pargas 3 



» » Grenville 3 



980 

 997 

 006 

 019 

 034 

 095 

 095 bis 3-110 



-: Es wurde der Versuch gemacht, die hier herrschenden 

 Verhältnisse graphisch darzustellen, indem an der Abszissen- 

 achse die Menge von CaMggAlgSigOjg, auf der Ordinate der 

 Abstand der Achsen von der c-Achse aufgetragen wurde. Der 

 Halbierungspunkt der Entfernung der beiden Achsenpunkte 

 gibt die Auslöschungsschiefe auf (010) an. 



Der Verlauf der Kurve ist aber durch die hier unter- 

 suchten Glieder noch nicht genügend charakterisiert, weil die 

 Beobachtungen sich an das Endglied CaMggSi^Gjg und in der 

 Nähe von Pargasit häufen. 



Die einzige Literaturangabe, die hier verwertbar erschien, 

 war über den Pargasit (Edenit) von Fiskernäs, welcher von 



